(2) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(3) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Remerciements Je voudrais remercier premièrement le directeur de ma thèse, Dr. Andrei Khodakov, Directeur de Recherche CNRS, pour ses orientations. Il m’a fait partager ses expériences et ses connaissances sur la recherche scientifique. Il m’a aidé beaucoup professionnellement et personnellement. Ses précieux conseils m’ont été toujours très utiles durant la durée de ma thèse. Je remercie le Dr Anne Griboval-Constant, Maître de conférences et le Dr Mirella Virginie, Maître de conférences, qui sont les co-encadrantes de ma thèse. Elles m’ont suivi tout au long de ma thèse pendant trois ans. Elles m’ont aidé lors de la mise en œuvre des techniques expérimentales et également lors la rédaction de ma thèse. Je les remercie profondément pour leur patience et leur gentillesse. Je remercie aussi le Prof. Ye Wang, à Univ-Xiamen. J’ai l’honneur de travailler dans labo de Prof. Wang pendant ma thèse. Et je voudrais remercier tout le monde de labo de PCOSS, avec qui j’ai passé deux mois très sympathique. Mes remerciements vont également à Madame Carole Lamonier, Madame Lancelot Christine, Madame Barbara Declerck-Boulanger, Monsieur Oliver Gardoll, Monsieur David Porier, Monsieur Gérard Cambien, Monsieur Johann Jezequel, Monsieur Jorge Beiramar, etc. Ils m’ont donné plusieurs d’aides sur des manipulations expérimentales. Je leurs remercie beaucoup. Je dois remercier l’ensemble du personnel à UCCS, ils sont toujours gentils. Je suis content de travailler ensemble avec eux. Here I especially appreciate all my Chinese friends in France: Mengnan, Mengdie, Xiaofeng, Haiqin, Wenhao, Fangli, Kang, Wang, Tong, Zhiping, Yaqian, Yi, Nan, Hui, Kai, etc. They always support me and help me during six-year-live in Lille. Without them I cannot succeed in my study. I wish them happy and healthy, and I love them all. Je remercie l’Agence Nationale de la Recherche (Projet OLSYNCAT) pour le financement de ma thèse. Finalement je voudrais remercier beaucoup mes parents et ma copine Rong pour m’accompagner toujours. L'expérience de thèse sera toujours le trésor très précieux de ma vie.. © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(4) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(5) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Content. Abstract Chapter One. 1 Introduction and objectives. 3. I General introduction. 7. II History and current situation. 9. II-1 Biomass II-2 Biomass to synthesis gas via gasification. 9 10. III Fischer-Tropsch synthesis. 14. III-1 Iron based FT catalysts III-2 Cobalt based FT catalysts III-3 Mechanism of FT reaction III-4 Kinetics of FT reaction III-5 Thermodynamics of FT reaction. 15 17 17 24 25. IV Fischer-Tropsch to light olefin process. 26. IV-1 Light olefin synthesis IV-2 Current development of FTO process. 26 29. V Effect of sulphur on FT synthesis. 34. V-1 Effect of sulphur on iron based catalysts V-2 Effects of sulphur on cobalt based catalysts V-3 Characterization of the catalyst exposed to sulphur. 35 37 41. VI Sulphur resistant catalysts. 43. VI-1 Sulphide catalysts VI-2 Molybdenum disulphide catalysts for FT synthesis. 43 44. VII Objectives. 53. Chapter Two. © 2015 Tous droits réservés.. Experimental. 59. doc.univ-lille1.fr.
(6) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. I Introduction. 63. II Catalyst preparation. 64. II-1 Cobalt based catalysts II-2 Molybdenum disulphide based catalysts. 64 66. III Characterizations. 67. III-1 Textural characteristics III-2 X-ray diffraction III-3 X-ray photoelectron spectroscopy III-4 Laser Raman spectroscopy III-5 H2 Temperature programmed reduction III-6 CO2-Temperature programmed desorption III-7 Transmission electron microscope. 68 69 69 70 70 71 71. IV Catalytic measurements. 72. IV-1 Set-up for catalytic test IV-2 Catalytic test procedure IV-3 Catalysts test conditions. 73 77 79. V Conclusion. 79. Chapter Three Catalytic behaviour of (Pt)Co/Al2O3 catalyst in presence of sulphur. 83. I Introduction. 87. II Characterization of Fresh Cobalt based catalysts. 88. II-1 Textural characteristics II-2 XRD II-3 H2-TPR II-4 XPS. 88 89 91 94. III Catalytic tests on Co based catalysts. 95. III-1 Effect on different Co content on supported catalysts III-2 Effect of hydrogen disulphide in FT synthesis. 95 96. IV Characterization of spent catalysts. © 2015 Tous droits réservés.. 100. doc.univ-lille1.fr.
(7) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. IV-1 XRD on spent catalysts IV-2 XPS on spent catalysts. 100 101. V Discussion and Conclusion. 103. V-1 Dispersion and reducibility of Co based catalysts V-2 Effect of H2S on Co/Al2O3 and Pt-Co/Al2O3 V-3 Conclusion. 103 104 105. Chapter Four Structure and catalytic performance of carbon nanotube supported MoS2catalysts promoted with potassium. 108. I Introduction. 112. II Characterization on K_MoS2/CNT catalysts. 113. II-1 Textural characteristics II-2 XRD II-3 XPS II-4 H2-TPR II-5 CO2-TPD. 113 114 117 122 125. III FT catalytic performance on K_MoS2 catalysts supported on CNT. 127. III-1 Results of catalytic tests III-2 Catalyst stability. 127 129. IV Discussion and conclusion. 131. IV-1 Discussion IV-2 Conclusion. 131 134. Chapter Five Effect of potassium content on MoS2/Al2O3 catalysts for FT synthesis. 138. I Introduction. 141. II Characterization of K Promoted MoS2/Al2O3 catalysts. 141. II-1 Characterization of calcined catalysts II-2 Characterization on sulphided catalysts. 141 147. III Catalytic tests on K_MoS2/Al2O3 catalysts. 158. © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(8) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. IV Effect of reaction condition on K_MoS2/Al2O3 catalysts. 161. IV-1 Effect of GHSV IV-2 Effect of pressure IV-3 Effect of syngas ratio (H2/CO). 161 163 165. V Discussion and Conclusion. 167. Chapter Six Effects of different alkali promoters and precursors on the structure and performance of MoS2/Al2O3 catalysts 176 I Introduction. 179. II Alumina supported molybdenum sulphide catalysts promoted with different alkali metals180 II-1 Characterization II-2 Catalytic test II-3 Discussion. 180 193 196. III Alumina supported molybdenum catalysts promoted with different potassium precursors199 III-1 Characterization III-2 Catalytic test III-3 Discussion. 199 209 211. IV Conclusion. 213. General Conclusion. 216. © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(9) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(10) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(11) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Abstract. Abstract This thesis focuses on the study of promoted molybdenum catalysts supported on alumina or carbon nanotubes for the synthesis of olefins from synthesis gas obtained from biomass. The catalysts were studied at every stage of their preparation by different characterization techniques and tested in fixed bed reactor. The results showed that both types of sites are present on the K-MoS2 catalysts: MoS2, which leads to the production of methane and a mixed K-Mo-S phase which leads to the synthesis of olefins. The decrease in activity observed with catalysts supported on carbon nanotubes was attributed to the low rate of sulphidation. The basicity of the promoters and the size of the molybdenum sulphide crystallites are important parameters influencing the olefins synthesis. A moderate basicity as well as large size of molybdenum crystallites are favorable to the synthesis of light olefins. Keywords: Fischer-Tropsch synthesis; biosyngas; hydrogen disulphide; molybdenum sulphide; supported catalysts; alkali promoter; light olefins. Résumé Cette thèse porte sur l’étude de catalyseurs promus à base de sulfure de molybdène supporté sur alumine ou nanotubes de carbone pour la synthèse d’oléfines à partir du gaz de synthèse issu de la biomasse. Les catalyseurs ont été étudiés à chaque étape de leur préparation par différentes techniques physico-chimiques et spectroscopiques et testés dans un réacteur à lit fixe. Les résultats ont montré que deux types de sites sont présents sur les catalyseurs K-MoS2 : MoS2, qui conduit à la production de méthane et une phase mixte K-Mo-S qui conduit à la synthèse d’oléfines. La baisse d’activité observée avec les catalyseurs supportés sur nanotubes de carbone a été attribuée au plus faible taux de sulfuration. La basicité des promoteurs et la taille des cristallites sont des paramètres importants qui influencent la synthèse d’oléfines. Une basicité modérée ainsi qu’une taille plus grande des cristallites de molybdène sont favorables à la synthèse d’oléfines légères. Mots clés: Synthèse Fischer-Tropsch; biosyngas; H2S; sulfure de molybdène; catalyseurs supportés; oléfines légères. 1 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(12) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(13) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter One Introduction and Objectives. © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(14) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. 4 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(15) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. Summary. I General introduction. 7. II History and current situation. 9. II-1 Biomass II-2 Biomass to Synthesis Gas via Gasification II-2-1 Gasification procedure II-2-2 Gasification Reactors. 9 10 11 12. III Fischer-Tropsch synthesis. 14. III-1 Iron based FT catalysts III-2 Cobalt based FT catalysts III-3 Mechanism of FT reaction III-3-1 Initiation of FT reaction III-3-2 Chain Growth and Termination of FT synthesis III-3-3 Mechanism of FT synthesis on MoS2 based catalyst III-4 Kinetics of FT reaction III-5 Thermodynamics of FT reaction. 15 17 17 18 20 23 24 25. IV Fischer-Tropsch to Light Olefin process. 26. IV-1 Light olefin synthesis IV-2 Current development of FTO process IV-2-1 FTO on iron catalysts IV-2-2 Effect of promoters on iron based catalysts for FTO IV-2-3 Effect of support on iron based catalysts for FTO IV-2-4 FTO on other metal catalysts. 26 29 29 31 33 34. V Effect of Sulphur on FT synthesis. 34. V-1 Effect of sulphur on iron based catalysts V-2 Effects of sulphur on cobalt based catalysts V-2-1 Effect on the catalytic activity V-2-2 Effect of sulphur on product selectivity V-3 Characterization of the catalyst exposed to sulphur. 35 37 37 39 41. VI Sulphur resistant catalysts. 43. 5 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(16) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives VI-1 Sulphide catalysts VI-2 Molybdenum Disulphide Catalysts for FT synthesis VI-2-1 MoS2 catalysts for methanation VI-2-2 Promoted MoS2 catalysts for alcohol synthesis VI-2-3 MoS2 based catalysts for light olefin synthesis VI-2-4 Catalyst preparation. 43 44 44 45 49 50. VII Objectives. 53. Reference. 55. 6 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(17) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. I General introduction Development of new renewable energy resources has attracted considerable attention from the government, companies and academic researchers. . Within a future sustainable society, biomass is expected to become one of the major renewable resources for the production of food, animal feed, energy and chemicals. [2,3]. Biomass can be further processed to other forms of energy like methane or liquid transportation fuels like biodiesel , which could be used as substitutes for fossil fuels.. The biomass gasification is considered one of the most efficient ways to convert the energy embedded in biomass.. It is also becoming one of the best alternatives for the. recycling organic waste. The syngas produced via gasification of biomass, which also called bio-syngas, is a gaseous mixture of hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, methane, water vapour, and some trace species. All of these gases especially H2, CO, CH4 are important intermediates for production of fuels and chemicals. Olefins serve as an important feedstock for the chemical and petrochemical industry because they participate in a wide variety of reactions: hydroformulaton, hydroamination, metathesis, epoxydaton, Woodward cis-hydroxylation, cyclopropanation, hydroacylation, Diels-Alders, Prins, Pauson-Khand, Paterno–Büchi reactions, hydrogenation, halogen addition reaction, hydrohalogenation, sharpless bishydroxylation, ozonolysis, hydroboration– oxidation, oxymercuration-reduction. Olefins are typically obtained by cracking of petroleum fractions. In these processes olefins are obtained as by-side products; the selectivity to specific olefins is rather low. A market study from USA shows that demand for light olefins in the Americas is expected to increase with a rate of 3.4% over the period 2010-2020 to reach around 68.4 million tons by 2020 . Actually, these important feedstocks are mainly produced by steam cracking in the petrochemical industry. In this process, gaseous or light liquid hydrocarbons are heated to 750–950 °C, and then light olefins are separated from the resulting complex mixture. Fischer-Tropsch (FT) synthesis, which allows efficient utilization of both fossil and. 7 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(18) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives renewable resources to fuel and chemicals, has attracted much attention. In this process a combination of chemical reactions converts both carbon monoxide and hydrogen into hydrocarbons and oxygenates. With a suitable catalyst, the selectivity of light olefins could reach a level around 70% [6,7,8,9], FT synthesis can be realized at the temperature of 200 – 350 °C, much lower than that of steam cracking. The feedstocks (CO, H2) used in this process can be supplied from gasification of biomass and coal, or from natural gas reforming.. This thesis focuses on the design of new catalysts for FT synthesis in order to synthesize highly valuable chemical feedstocks (light olefins or alcohols) from syngas produced from biomass. The biosyngas usually contains several impurities such as hydrogen disulphide, with a concentration of several ppm . Numerous reports [11,12,13,14,15] showed that hydrogen disulphide could be harmful for the performance of conventional Fischer-Tropsch reaction. Conventional FT synthesis catalysts are very sensitive to sulphur, which could readily contaminate them. [11,12]. In this thesis small amounts of H2S in syngas will be used in order to evaluate sulphur deactivation effect on conventional FT synthesis catalysts. Design of sulphur resistant catalysts is a major challenge for FT synthesis. In previous publications various kinds of sulphur tolerant catalysts have been used for this reaction, for example noble metals (Rh , Pd ) and transition metal sulphides (MoS2 , WS2 ). The most studied S-resistance catalyst is molybdenum disulphide catalyst, because this catalyst presents a high activity on FT synthesis, and can attain to a good yield of alcohols [18,20,21,22]. However, the promoters should be always added to MoS2 catalysts. On the pure MoS2 catalyst, the methane selectivity is particularly high . The most used promoters are alkali carbonates (potassium carbonates, cesium carbonates, sodium carbonates) as well as cobalt and nickel salts [24,25]. Very few information is available in the literature about use of molybdenum sulphide catalysts for olefin synthesis.. 8 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(19) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. II History and current situation. II-1 Biomass Generally speaking, biomass is organic matter that has stored energy through photosynthesis. This is the oldest source of renewable energy, which was used since the humans learned to use fire . Many different processes have been developed to release and convert the energy stored from biomass. Much of the current effort focuses on lignino-cellulosic biomass. Some common examples are wood chips, switch grass, corn stove, unused seed corn, and yard waste.. Figure 1-1: Applications of biomass through transformation . Among many reasons for increased biomass utilization in those cases, environmental benefits are also very important. Perhaps the most significant environmental benefit of biomass is a potential reduction in carbon dioxide (CO2) emissions. The production of second. 9 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(20) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives generation fuels and chemicals from lignino-cellulosic biomass should result in over 70% reduction in GHG emissions into the atmosphere compared to fossil resources. Compared with coal, biomass feedstocks have lower levels of sulphur or sulphur compounds [28,29]. Therefore, substitution of biomass from coal in power plants has the effect of reducing sulphur dioxide (SO2) emissions. Demonstration tests have shown that biomass co-firing with coal can also lead to lower nitrogen oxide (NOx) emissions. The second generation ligninocellulosic biomass can be converted using gasification to syngas, via pyrolysis to bio-oil or via hydrolysis to sugar and lignin.. II-2 Biomass to Synthesis Gas via Gasification Gasification is a thermo-chemical process in which biomass reacts with air (or oxygen) and steams to produce synthesis gas, a mixture consisting primarily of CO, CO2, H2, and H2O , as well as small quantities of gaseous impurities (e.g. H2S, NH3, CH4, HCN, HCl), solid ash, and condensable compounds (e.g tars) (see Figure 1-2). The gas produced can be standardized in its quality and is easier and more versatile to use than the original biomass (e.g. it can be used to power gas engines and gas turbines or as a chemical feedstock for the production of liquid fuels) . This mixture of syngas for gasification of biomass can be used to produce a range of products in following step, such as fuels via the Fischer–Tropsch process. Gasification technology is the first step of biomass to liquid (BTL) process. BTL is a type of X to liquid (XTL) process (where X can be C (coal), G (natural gas) or B (biomass)). In XTL, different feed, coal, natural gas and biomass, are firstly transformed to the syngas intermediate, which contains principally hydrogen and carbon monoxide; secondly the syngas is turned to hydrocarbons or oxygenates; finally the products are separated, purified or processed for particular applications.. 10 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(21) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives II-2-1 Gasification procedure. Biomass gasification is a rather complex process; there are four stages in the gasification: (1) Drying: This stage, usually occurs at 100°C to 200°C, is a dehumidification step for following reactions. In biomass, the moisture content ranges from 5% to 35% , after drying stage, moisture contents less than 5% in biomass.. Figure 1-2: Mode for BTL procedure  (2) Pyrolysis: Essentially, this stage is thermal decomposition of biomass in an atmosphere containing no oxygen. Pyrolysis produces gaseous, liquid and solid products:. CHyOx→CHs+CO, CO2, CH4, H2+CnHmOp. (3) Oxidation: This is a reaction between solid charcoal and oxygen. Hydrogen present in the biomass is also oxidised to generate water. A large amount of heat is released with the oxidation of carbon and hydrogen. Depended on ratio of O2 and carbon, the oxidation can result in CO (partial oxidation) as well as CO2 (stoichiometric oxidation). Besides carbon, methane and even other hydrocarbons can be also reformed to CO and H2:. 11 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(22) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. CO+1/2O2→CO2 H2+1/2O2→H2O CnHm+(n+1/2m)O2→nCO2+mH2O. (4) Reduction: In the absence of oxygen, several reduction reactions occur in a higher temperature range (up to 800°C):. C+CO2↔CO (Boudouard reaction) C+H2O↔CO+H2 CO+H2O↔CO2+H2 (water gas-shift reaction). II-2-2 Gasification Reactors. Various kinds of gasification reactor have been designed and applied in industry. According to different gaseous flow routes, all these reactors can be divided to three principal types: 1.. Updraft reactor (Figure 1-3A): where biomass enters from the top of the reactor and. air/oxygen/steam enter from the bottom of the reactor, flow upward, and the product gas leaves from the top. The advantages of updraft reactors are that they represent a mature technology for heat production, can be used for small-scale applications, can handle feeds with a high moisture content, and there is no carbon in the ash. The disadvantages of updraft reactors are that they have a feed size limit, a high tar yield, and slagging potential. 2.. Downdraft reactor (Figure 1-3 B): In this reactor the air or oxygen and the solid. biomass enter at top of the reactor flow downward, and the product gas leaves at the bottom of the reactor. The product gas contains the lowest concentration of particulates and tars (approximately 1 g/Nm3) because most of the tars are combusted in this reactor. The flame temperature in this reactor is 1000-1400 °C, and the tars produced are almost exclusively tertiary tars. This reactor is ideal when clean gas is desired. Disadvantages of this type include. 12 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(23) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives a lower overall thermal efficiency and difficulties in handling higher moisture and ash content. 3. Fluidized-bed reactor (Figure 1-3 C) where the biomass, which is previously reduced. to a fine particle size, and air, steam, or oxygen enter at the bottom of the reactor. A high velocity of the gas steam forces the biomass upward through a bed of heated ceramic or silica particles. This reactor is good for large-scale applications, has a medium tar yield, and the exit gas has a high particle loading. The typical tar is of an intermediate level between the updraft and the downdraft reactor, and tars are a mixture of secondary and tertiary tars.. Figure 1-3: Reactors of biomass gasification . II-3 Pretreatment of syngas before FT synthesis to avoid sulphur poisoning. In syngas produced by gasification of biomass, the concentration of H2S could be up to 1 to 2 percent . So in industrial application, the desulphurization procedure is necessary in. 13 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(24) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives the gasification step . Actually, there are two distinct routes of treatment: “wet” low temperature cleaning and “dry” high temperature cleaning. The principal of “wet” cleaning is using cyclone separator and bag filter to separate gas physically and then using basic (usually NaOH) and acid (H2SO4) solution to absorb impurities , not only H2S, but also COS, NH3, HCl, HCN. With this method, 99% of these toxic impurities can be eliminated. Deeper purification is required however for FT synthesis which can be achieved by adsorption of sulphur using for example, zinc oxide. “Dry” high temperature cleaning consists of several filters and separation units in which the high temperature of the syngas can (partly) be maintained, potentially resulting in efficiency benefits and lower operational costs.. III Fischer-Tropsch synthesis. Fischer-Tropsch synthesis is a catalytic reaction which converts syngas to hydrocarbons and alcohols. This reaction was uncovered by two German scientists, Franz Joseph Emil Fischer and Hans Tropsch, working at the Kaiser-Wilhelm-Institut for Chemistry. In 1925 they patented this technology in Germany and then in 1926 in the USA [32,33]. FT synthesis was firstly commercialized in Germany in 1936, and then it was widely used to produce synthetic fuels in Germany during the Second World War. After 1940s, FT synthesis had been desolated for a decade owing to cheap and available oil. The interest in this technology dramatically increased during the oil crisis of 1970s, because FT synthesis could supply hydrocarbons and alcohols from other fossil resources such as coal. Currently, the interest in FT synthesis is due both to the problem of rational valorisation of fossil and renewable resources and environmental concerns. In the last two decades a number of FT synthesis plants were commissioned in South Africa (Sasol, Mossgas), Malaysia (Shell) and Qatar (Sasol, Shell, Qatar Petroleum). A number of projects are currently being designed or under construction (Nigeria, Kazakhstan, China, …). Iron, cobalt, ruthenium, nickel and copper are most common catalysts for syngas conversion. Ruthenium is a scarce and expensive metal,. 14 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(25) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives whereas nickel only forms methane at reaction temperatures sufficiently high to suppress nickel carbonyl formation. Copper catalyst produce principally methanol. As a result, only cobalt and iron are the most used active metal for FT synthesis. In fact, when the FT synthesis was firstly discovered by Fischer and Tropsch, it was iron and cobalt that they took as catalysts and both the two metals are remaining as the only ones for industry Despite that fact that FT synthesis process it has been used on the industrial scale, it still suffers from a number of challenges. The catalyst stability needs to be improved; selectivity enhancement would also be very advantageous. Economically, one would like to have the lowest possible CH4 selectivity; CH4 is an undesired product because of its low value.. III-1 Iron based FT catalysts The FT reaction selectivity on iron catalysts depends on the reaction conditions. At a relatively high reactions temperature (around 615 K), Fe based catalysts show high olefin and oxygenate selectivity  (see Table 1-1), whereas at lower temperature, the Fischer-Tropsch process principally produces paraffin wax, then diesel as well as other light products can be obtained by hydrocracking . Table 1-2 shows the comparison of selectivity at high/low temperature. Table 1-1: Major Companies of industrial FT synthesis over the world  Producing Company Country Feedstock Catalyst Reactor capacity*. Sasol. North Africa. Initially. Fused K_Fe. HTFT fluidized bed. coal, then. Precipitated K_Fe. LTFT fixed bed. nature gas. Precipitated K_Fe. LTFT slurry phase. Mostly coal. Shell Petro SA. Malaysia North Africa. Fused K_Fe. HTFT Fluidized bed HTFT SAS reactor**. 5000. 160000. Nature gas. Co/SiO2 ; Co/TiO2. LTFT fixed bed. 14500. Nature gas. Fused K_Fe. HTFT fluidized bed. 22000. Sasol-QP. Qatar. Nature gas. Co/Al2O3. LTFT slurry phase. 34000. Shell. Qatar. Nature gas. Co/TiO2. LTFT fixed bed. 140000. Chevron. Nigeria. Nature gas. Co/Al2O3. LTFT slurry phase. 34000. * Unit: barrels per day **SAS reactor: Sasol Advanced Synthol reactor, fixed fluidized bed.. 15 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(26) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. Iron based catalyst has high activity in the Water Gas Shift reaction (WGS) reaction (H2O + CO = H2 + CO2) , so that it can operate with syngas produced via gasification of coal, which contains much more CO than H2. In late 1950s, Sasol commercialized a circulating fluidized bed reactor at their Sasolburg facilities where syngas from coal gasification is supplied. The iron catalyst is fluidized at high temperature to produce light (C2-C5) hydrocarbons as feedstock for industry. Subsequent to Sasol’s successful commercialization of iron-catalysed FT synthesis, South Africa’s national oil company (PetroSA) commercialized a GTL facility. Similar reactor (fluidized bed) and catalyst (Fe) was employed. In 2010, it still remains one of the world’s largest GTL project, producing about 22000 barrels per day of high-quality FT synthesis-derived fuels. In USA Rentech has also developed iron-based FT synthesis. The Rentech Product Demonstration Unit (PDU) was then built in 2008. The PDU produced approximately ten barrels per day of ultra-clean diesel as well as naphtha, using syngas from both natural gas and biomass. China has also seen fast growing FT technology. A high-temperature slurry-phase technology with associated iron-based catalyst is currently under development. The integrated technology significantly improves thermal reactor efficiency and enhances the catalytic activity. This technology has been demonstrated with a producing capacity of 4000 barrels per day in semi-commercial CTL facility in the province of Inner Mongolia. Meanwhile, another commercial CTL company is going to be set in the province of Shan Xi, with the promoted iron based catalysts.. Table 1-2: High temperature and low temperature of FT synthesis on Fe catalysts  Product High Temperature FT (HTFT) Low Temperature FT (LTFT) CH4 8% 3% C2-4 Paraffin 6% 4.5% C2-4 Olefin 24% 4% C5-C6 16% 7% C7+ 41% 77.5% Alcohol 2.8% 3.8% Ketone+ Acid 2.2% 0.2% Aromatic 5% 0%. 16 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(27) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. III-2 Cobalt based FT catalysts. Cobalt as a FT synthesis catalyst was first claimed by Fischer and Tropsch in their original patent of 1925 . The commercialization of the FT synthesis by Germany and Japan in the period 1938–45 relied fully on cobalt catalysts. Since the oil crises of the 1970s the interest in cobalt-based FT synthesis catalysts reappeared. Many companies showed interest in cobalt FT synthesis, for example, BP, Conoco-Philips, Gulf, Exxon-Mobil, IFP, Johnson Matthey, Sasol, Shell, Statoil, and Syntroleum. Almost cobalt based FT synthesis processes focus on wax production, followed by hydrocracking to produce diesel. Thus, cobalt FT synthesis catalysts are exclusively utilized in low temperature FT synthesis, and are applied in fixed-bed, slurry-phase, and micro-channel FT synthesis reactors. Generally, cobalt catalyst system consists of four components : the active metal (cobalt content between 10% - 30%), a reduction promoter: usually noble metal, 0.05% - 1%, a structural promoter ( ZrO2, La2O3, 1% - 10% ) and a support (refractory oxide or carbon materials). The common preparation method for cobalt based catalyst is impregnation with cobalt nitrate solution Co(NO3)2. This salt can be decomposed to Co3O4 at a temperature over 310°C. Some inactive particles such as cobalt aluminate and cobalt silicate may be present a high fraction at higher calcination temperature . The cobalt oxide crystallites are then reduced to metallic cobalt which represents the active phase for FT synthesis.. III-3 Mechanism of FT reaction. The mechanism of FT synthesis is currently under debate and a number of reaction schemes have been proposed for different catalysts. In this part, we will principally discuss the FT synthesis on cobalt based catalysts and molybdenum disulphide based catalysts that are used in our work. In all the proposed mechanisms FT reaction involves the following steps: (1) adsorption of syngas species, H2 and CO (2) chain initiation (3) chain growth (4) chain. 17 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(28) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives termination (5) desorption of products, hydrocarbon and/or oxygenate (6) readsorption of olefin and secondary reaction.. III-3-1 Initiation of FT reaction. A great number of surface species can be involved in the chain initiation and chain growth. It is generally accepted that the chain initiation is started from the adsorption of CO, following by dissociation or hydrogenation to form radicals such as CH, CH2 and CH3, which could be called the "structural blocks" for hydrocarbon.. III-3-1-1 CO adsorption The CO molecules are adsorbed on the active sites of the catalysts. There are three representative modes of CO adsorption, as illustrated in Figure 1-4 [41,42,43].. Figure 1-4: Three modes of CO adsorption to active metal (M) Blyholder  proposed a model of carbon monoxide adsorption on FT active metal, this theory was the most commonly cited. In this model, CO is bonded with a form of its molecular axis as a C atom down position to the metallic surface (Figure 1-4 (2)). CO is considered as being typically a π accepter. The less the metal is effectively positively charged, the weaker the C-O bond would be until it is broken . The CO molecule could then be adsorbed in the dissociative or associative mode, which depends on the metal nature and the temperature, as shown in Figure 1-5.. 18 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(29) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives Dissociative mode: CO + * === *CO Associative mode: CO + 2* === *C + *O (* is the active site on active phase of catalysts) Table 1-5 shows different types of carbon monoxide adsorption on transition metals. At the temperatures of 200-300oC, which is the usual temperature for CO hydrogenation in industry, the borderline between associative and dissociative adsorption is shifted to the right in the periodic table and situated at the vicinity of Os, Rh and Ni. On cobalt based catalysts, Ishihara et al. [45,46] indicated that crystal size of Co and nature of the support could have an important effect on CO adsorption. The electro-donative support favoured the dissociative of the CO molecules. The particle size of cobalt also plays a role in the CO adsorption . Figure 1-5: Borderline between associatively and dissociatively adsorbed CO ← CO Dissociative CO Associative → Cr Mn Fe Co Ni Cu Mo Tc Ru Rh Pd Ag W Re Os Ir Pt Au o o 25 C 200-300 C III-3-1-2 H2 adsorption. The adsorption of hydrogen on the metal is generally dissociative (H2 + 2* === 2H*) . Similar as CO adsorption, metal particle size is an important parameter, on smaller metallic particles; the metal-H bond is stronger. Besides, the effect of spillover could be observed, which is about the diffusion of hydrogen on the surface of catalysts, both particles of support and supports. This spillover effect could be controlled by the addition of promoters. Hydrogen adsorption on cobalt catalysts can be higher at higher temperatures; . Moreover, at the ambient temperature, the fraction of reversibility of hydrogen is higher than that of CO. The CO and H2 molecules are adsorbed on the same metallic sites. The adsorption of CO was generally considered stronger and faster than that of hydrogen [45,45]. It is suggested that with increasing electro-negativity of the support (SiO2 > TiO2 > Al2O3), the donation of electron from metal to CO molecule decreases so the bond of metal-CO became weaker, while the adsorption of hydrogen was favourable .. 19 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(30) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives The mechanistic studies for FT synthesis often assumed the formation of CH2 and CH3 species, while recent characterization and theoretical studies advocate formation of CH species .. III-3-2 Chain Growth and Termination of FT synthesis. Chain propagation and termination of FT reaction is quite a complex process. Most of mechanisms use CHx structural block to “build” different hydrocarbon. Five different mechanisms have been proposed for the chain growth: 1) carbide mechanism , Figure 1-6; 2) alkyl mechanism , Figure 1-7; 3) alkenyl mechanism , Figure 1-8; 4) CO insertion mechanism , Figure 1-9; 5) oxygenate mechanism [55,56], Figure 1-10.. Figure 1-6: Carbide mechanism. 20 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(31) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. Figure 1-7: Alkyl mechanism. Figure 1-8: Alkenyl mechanism. 21 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(32) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. Figure 1-9: CO insertion mechanism. Figure 1-10: Oxygenate mechanism. 22 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(33) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives III-3-3 Mechanism of FT synthesis on MoS2 based catalyst. Bulk MoS2 catalysts produce only methane and carbon dioxide [57,58]. The C2+ hydrocarbons and alcohols could not be formed unless the catalysts were promoted, by alkali or transition metals such as Co or Ni. Li et al  proposed a mechanism shown in Figure 1-11, where there were two kinds of active sites for the promoted MoS2 catalysts. The first type of site is the metal sulphide, containing MoS2, CoSx, NiSx as well as FeSx. The dissociative adsorption of CO is much more rapid than non-dissociative adsorption on MoS2 CoSx, NiSx, and FeSx sites. Then the adsorbed C* species could combine with H* species to form methane or CHx species as structural blocks. The KMSx (M are the transfer metal as Mo, Co, Ni, Fe) phases present another type of sites. On this kind of active phases, the CO absorbs molecularly, the adsorbed *CO species insert the CHx species from MSx sites, to form the oxygenate species such as *C2HxO. *C2HxO which can be hydrogenated to form ethanol and also can dehydrated to alkene and alkane. The propagation of chain is caused by insertion of associatively adsorbed CO into the CxHy species [59,60].. Figure 1-11: FT reaction on K/MoS2 based catalysts. 23 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(34) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives This mechanism explains formation of alcohol, olefin and paraffin over promoted sulphide catalysts. This mechanism also explains why branched alcohols do not form on the promoted MoS2 catalysts. Note that the adsorbed CxHy species could not be exactly defined as alkyl or alkenyl, and the mechanism of their hydrogenation to alkene and alkane is still unclear.. III-4 Kinetics of FT reaction. The kinetics of FT reaction has been addressed in numerous publications. The kinetics of FT synthesis often depends on the catalyst. Even for the same catalyst, the kinetics may be varied with the reaction conditions. Table 1-3 shows a few rate equations proposed for iron, cobalt and molybdenum sulphide catalysts.. No. 1 2 3 4 5 6. Table 1-3: Rate Equation on different catalysts Founder Rate Equation Catalyst Yates R = mPH2PCO/ (PCO + nPH2) Fe, Co 0.5 0.5 2 B Sarup R = k(PCOPH2) /(1+b(PCO) ) Co 2 2 2 Anderson R = aPH2 PCO/(1+bPCOPH2 ) Co Fe x m S.A Eliason (deactivation R = k(PH2) (PCO)y(a-a∞) mode) 2 Arakawa R = kPCO(PH2) /(PCOPH2+bPH2O) Fe, Co 3 0.5 T.Y Parker R = k(PH2) PCO/(a(PH2) +bPCO) KMoS2. Reference 64, 65 64 65 61 62 63. Equation (1) was firstly proposed for commercial iron based catalyst , in the LTFT and HTFT reactor, then the same kinetic equation was also validated for cobalt based catalysts . Both Equations (2) and (3) can be suitable for cobalt based catalyst. Equation (2) was tested at a constant temperature while in the case of equation (3) the temperature was variable [65,66]. In Equation (4), the kinetics of FT synthesis was combined with deactivation kinetics. Equation (5) could also be used on either Fe or Co based catalysts, this equitation takes into account water pressure which is always present during FT synthesis. Equation (6) was. 24 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(35) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives validated for MoS2 based catalysts where the FT synthesis products consisted of paraffins and olefins, while alcohols were ignored. It is difficult to identify which one is a “best” equation. Probably the different equations are valid for a certain catalysts processing at the specific range of experimental conditions.. III-5 Thermodynamics of FT reaction. The thermodynamic parameters of major FT synthesis reactions are shown in Table 1-4.. Table 1-4: Parameters of FT reaction or by-reaction Reaction Equation ∆H -206. 3(298K) Methanation CO + 3H2 = CH4 + H2O MeOH formation CO + 2H2 = CH3OH -91 (298K) MeOH formation CO + 2H2 = CH3OH Ethane formation CO + 2H2 = 1/3(C2H6) + H2O -126.8(298K) EtOH formation CO + 2H2 = 1/2(C2H5OH) + 1/2H2O EtOH formation CO + 2H2 = 1/2(C2H5OH) + 1/2H2O -165 (500K) Chain Propagation nCO + 2nH2 = (CH2)n + nH2O +41 (298K) WGS CO + H2O = CO2 + H2 -39 (500K) WGS CO + H2O = CO2 + H2 -115 (500K) Carbon deposition CO + H2 = C + H2O * The unit for ∆H and ∆G is kJ/mol.. ∆G. REF -94 (500K) 37 +21(500K) 37 -25.1(298K) 67 -31(500K) 37 -105.5(298K) 67 -27(500K) 37 68 37 -28 (500K) 68 68. Most of FT reactions are favoured thermodynamically at lower temperatures and higher pressures. Most of them are exothermic. This suggests that temperature control can be challenging under some conditions and heat transfer could affect the catalytic performance. Note that for reactions of alcohol formation (here is methanol and ethanol), the ∆G decreased at a higher temperature. So a relative lower temperature could be favourable for synthesis of alcohol. Figure 1-12 illustrate this phenomena. The spontaneity for formation of different products follows the order: paraffin > olefin > alcohol.. 25 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(36) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. Figure 1-12: ∆G(298K) of products via FT synthesis at different temperature.. IV Fischer-Tropsch to Light Olefin (FTO) process. IV-1 Light olefin synthesis. Lower olefins, containing ethylene, propylene and butylene are extensively used in the chemical industry as building blocks for synthesis of a wide range of products such as polymers, solvents, drugs, cosmetics, and detergents. Ethylene can be oxidized to ethylene oxide, a key raw material in the production of surfactants and detergents, as well as ethylene glycol that is widely used as automotive antifreeze as well as higher molecular weight glycols, glycol ethers and polyethylene terephthalate. Through polymerization, ethylene can be valorised into detergents, plasticisers, synthetic lubricants, additives, and also used as co-monomers in the production of polyethylenes. Ethylene is a fundamental building block for chemical industry and different applications of ethylene are shown in Figure 1-13. Propylene is the second most important starting product in the petrochemical industry after ethylene. Manufacturers of the plastic polypropylene account for nearly two thirds of all. 26 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(37) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives demand of plastic, the worldwide sales of propylene reached a value of over 90 billion US dollars per years since 2008. Besides, propylene is also used to produce isopropanol (propan-2-ol), acrylonitrile, epoxypropane and epichlorohydrin. Butylene has four isomers: 1-butylene, isobutylene, cis-2-butylene and trans-2-butylene. 1-butylene is principally used for synthesizing butadiene. All butylenes can be polymerized to products various plasticisers. Isobutylene is also used for the production of methyl tert-butyl ether and isooctane, both of which are used as gasoline boosters. Table 1-5: Feedstock for ethylene production Year 1984 1995 Ethane 22 27 Liquefied Petroleum Gas 15 14 Naphtha 54 48 Diesel 8 10 Others 1 1. 2006 32,4 6.7 43.1 8.7 9.1. Commercial ethylene production is mainly based on steam cracking of a broad range of hydrocarbon feedstocks. In Europe and Asia, ethylene is obtained mainly from cracking of naphtha, gas oil, and condensates, while in the U.S., Canada, and the Middle East ethylene is produced by cracking of ethane and propane. Table 1-5 shows different feedstock for ethylene production via steam cracking. Naphtha cracking is the major source of ethylene worldwide; however, ethane cracking has been gaining importance in recent years because of major surge in the production of shale gas.. Propylene is obtained mainly from naphtha steam crackers (globally about 65%) as a co-product with ethylene, and also from gasoline-making from fluid catalytic cracking units (FCCU) which supplies about 28% of propylene. In addition propylene can be produced via dehydrogenation of propane, but this procedure can only realized in the regions with abundant and cheap propane feedstock. Butylene is extracted by fractional distillation from the C4 hydrocarbon mixture produced by catalytic cracking of long chain hydrocarbons left during refining of crude oil.. 27 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(38) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. 12%. Other HDPE PVC LDPE LLDPE EB EO. 13%. 7% 25%. 14%. 14% 15%. Figure 1-13: Ethylene consumption over different products in the world. HDPE: high-density polyethylene. PVC: Polyvinyl chloride. LDPE: low-density polyethylene. LLDPE: linear low-density polyethylene. EB: ethyl benzene. EO: ethylene oxide. The demand of light olefin is always very important in petrochemical industry. Take ethylene as example, the consumption of ethylene in 2016 should attain over 160 million tons (Figure 1-14), 16% more than that in 2011. In 2008 and 2009, ethylene demand slightly decreased due to the global slowdown in the economic growth. Nevertheless, after that the demand continued to grow and should keep growing in the future. The analysts predict world-wide capacity for production of ethylene will be increasing fast in coming years in particular in the Mid-East and Asia regions (Table 1-6).. Figure 1-14: Ethylene demand in the period 2006−2011. Forecast for the period 2012−2016. Source: Chemical Market Associate. 28 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(39) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives The conventional steam cracking method for olefin synthesis presents disadvantages relevant to high energy consumption, considerable CO2 emission and low selectivity to the specific hydrocarbons. The Methanol-To-Olefins (MTO) technology involves a number. of technological steps which reduce the overall conversion efficiency.. In addition,. the catalyst undergoes noticeable deactivation. As a result, the produced olefins get rather costly. Table 1-6: Production of ethylene (thousands of tons). Region Asia Europe USA Middle East. Year 2008 33362 24918 28407 19312. Year 2009 39731 24918 27554 20602. Year 2010 41088 19968 23975 N/A. IV-2 Current development of FTO process. High temperature Fischer-Tropsch (FT) synthesis represents a major interest for synthesis of light olefins. In FT synthesis, light olefins are produced directly using carbon monoxide hydrogenation without any intermediate steps (Figure 1-15). Recently many efforts have been dedicated to development of biomass as a renewable feedstock for the production of different compounds, including olefins. Fischer-Tropsch synthesis leading to olefins (FTO) is a direct route without any intermediates. The FTO process represents a strong alternative route for the sustainable production of lower olefins from biomass-derived synthesis gas.. IV-2-1 FTO on iron catalysts. Iron catalysts have shown so far the highest olefin productivity in direct FT synthesis; however they are sensitive to the presence of small amounts of sulphur in syngas . The technology for olefin synthesis from syngas was firstly elaborated in South Africa. Since 1955 SASOL has produced chemicals and gasoline using the so called Synthol process .. 29 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(40) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives The main aim of this process is to produce liquid fuels although lower olefins are also obtained depending on the operating conditions and the type of catalysts.. Biosyngas (CO+H2). Methanol. MTO. Lower alcohol. Dehydration. FT diesel. Cracking. Dimethyl ether. DMTO. Light olefins. FTO Figure 1-15: Biosygas to light olefin procedure. Between the mid 1970s and mid 1980s iron based catalysts with oxides of other metals such as Ti, V, Mo, W, or Mn, were proposed for the HTFT process. Büssemeier et al reported [69, 71] that mixed oxide catalysts could produce light olefins with a selectivity of 70% and methane selectivity of 10% (280 °C, 10 bar, H2 /CO = 1). They also reported that a catalyst prepared by sintering of Fe, Ti, Zn, and K displayed high light olefins selectivity (75%) observed at high syngas conversion (87%) at 340°C . Promotion of Fe-based bimetallic catalysts was widely used to improve the catalytic performance for the direct production of lower olefins from syngas. Co−Fe and Fe−Mn catalysts are the most studied systems. In the case of Co−Fe catalysts, attempts were made to improve catalytic stability and activity of the already olefin-selective Fe catalysts by alloying it with a more active cobalt Fischer−Tropsch catalyst. Fe−Co oxides prepared by co-precipitation of cobalt and iron nitrates were investigated by Mirzaei et al . They reported that a potassium promoted (1.5 wt %) 40%Fe:60%Co (molar basis) catalyst modified with SiO2 showed around 48% of ethylene and around 20% of propylene when tested at 450 °C, 1 bar, and a H2/CO of 4 (CO conversion could reach 85%). Braganc et al  reported that both bimetallic catalysts supported by. 30 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(41) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives HMS and SBA-15 were more active toward the C2–C4 hydrocarbon fraction, with an enhancement in the selectivity to branched light olefins. The HMS supported Co-Fe (25% total metal loading) catalyst showed higher activity than SBA-15 supported catalyst. The co-precipitated Ni−Fe catalysts modified with alumina were also tested for olefin synthesis from syngas. The report by Cooper et al.  showed that the addition of Ni to bulk Fe catalysts results in a low alkene/alkane ratio when the Ni content was below 60%.. An. extensive review dedicated to differed metallic catalysts for olefin synthesis form syngas was recently published by Torres Galvis and de Jong . The best catalytic results relevant to olefin selectivity observed on promoted metallic catalysts are shows in Figure 1-16. Note however that syngas conversion on iron catalysts produces significant amounts of carbon dioxide. Carbon dioxide selectivity is usually not taken in consideration in most of the reports dedicated to olefin synthesis from syngas.. Figure 1-16: Light olefin selectivity VS CO conversion on different bimetallic catalysts . IV-2-2 Effect of promoters on iron based catalysts for FTO. The most efficient promoters on iron catalyses which are used to increase olefin selectivity described in the literature are Mn, alkali-metals and sulphur. Mn decreases methane selectivity and increases C2−C4 olefin selectivity of Fe-based catalysts. Wang et al.  investigated Fe−Mn catalysts prepared by the sol−gel method or by co-precipitation. The. 31 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(42) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives highest light olefin selectivity was obtained on co-precipitated catalysts with Mn:Fe = 15:85 (350 °C, 15 bar, H2/CO = 2). At a very high CO conversion (90%), this catalyst showed high C2−C4 olefin selectivity (around 50%). Soled et al.  prepared Fe−Mn catalysts as solid solutions by mixing Mn3O4 and Fe2O3 and sintering the mixture at temperatures above 800 °C. When the catalysts were tested at 300 °C, 22 bar, and H2/CO = 1, the catalytic test showed a high CO conversion (>94%), low methane production, and high light olefins selectivity. Other most commonly used promoters are alkali metals. Potassium has been extensively studied as a promoter for iron catalysts, and it has been reported that it increases the chain growth probability and enhances olefin production. Furthermore, it has been claimed that potassium has an effect on structural properties of bulk catalysts such as surface area and pore size . Product selectivity and catalytic activity are highly dependent on alkali promoters. Kang et al. investigated the influence of the synthesis method on the performance of Fe−Cu−Al−K catalysts . The sample prepared with the sol−gel method exhibited the highest C2−C4 olefin selectivity of 11% and low methane selectivity (7%) at high CO conversion (96%). Torres Galvis et al  synthesized sodium promoted Fe/α-Al2O3 catalysts. The effect of Na was unclear at low reaction pressure (1 bar) but when the catalysts were tested at 20 bar, the methane selectivity became less important, but a significant increase in C5+ selectivity was observed, while the selectivity to C2-C4 olefins decreased. Sodium also had a negative effect on catalytic activity possibly caused by an enhanced extent of carbon deposition. Sulphur has also been used as a chemical promoter to increase lower olefins selectivity. Several studies have shown that sulphur might act as a promoter for Fe catalysts, enhancing light olefin selectivity, reducing methane formation, and even increasing catalytic activity at low concentrations and under specific reaction conditions. Crous et al.  filed a patent for a Fe catalyst promoted with sodium and sulphur catalyst which showed high selectivity to light olefin (39%) and low methane formation (9%) at a syngas conversion of 41%. Promising results were also obtained with sulphur promoted catalysts where the promoter was not added during the preparation of the catalyst but it was incorporated in the catalytic system through exposure to H2S .. 32 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(43) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives IV-2-3 Effect of support on iron based catalysts for FTO. Iron can be used for FT synthesis in both bulk and supported catalysts. Bulk iron catalysts however could become mechanically instable under the conditions of catalyst activation  or high temperature FT synthesis . The production of fine particles may lead to plugging the reactor equipment and thus could complicate the efficient use of fluidized bed technology for this highly exothermic reaction. Attempts made to improve the stability of these systems by precipitating the oxides in the presence of a structural promoter such as SiO2 or Al2O3 . Porous materials are used in the preparation of heterogeneous catalysts to maximize the surface area of the active phase. Catalysts containing highly dispersed iron nanoparticles can be easily prepared by impregnating method on those high surface area supports with iron salts, amount which nitrates are mostly used. The iron-containing nanoparticles of these catalysts have a relatively narrow size distribution and a homogeneous spatial distribution thus minimizing the formation of aggregates. Besides, iron has a strong interaction with most of the oxide supports, which results in the formation of mixed iron oxides that are not active for the FT reaction. It is known that iron aluminates  and iron silicates  are difficult to reduce, which inhibited the formation of the carbide (FeCx) active phase. Silica was used by several groups as a support for iron based catalysts. Commereuc et al.  prepared supported iron catalysts using iron carbonyl precursors and different oxide supports. High olefin selectivity (69%) was achieved when using a Fe/SiO2 catalyst synthesized by impregnation of iron pentacarbonyl. The reaction conditions were 265 °C, 10 bar, H2/CO of 1, and low CO conversion (5%). Stoop et al.  reported high olefin selectivity exhibited in FT reaction with a Ru_Fe/SiO2 catalysts at 277°C, 1 bar, and H2/CO of 2. At CO conversions below 3%, this bimetallic catalyst exhibited low methane selectivity and high olefin to paraffin ratios.. Zhang et al  found that a nickel could improve the reducibility of a precipitate K_Fe/SiO2 catalyst which possessed high activity, high selectivity to olefin and light distillation cut oil and good stability.. 33 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(44) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives Alumina is another useful support. Much higher catalytic conversion on alumina (96%) than silica (37%) supported K and Cu promoted iron catalysts was observed by Kang et al , while the catalysts did not show any difference in light olefin selectivity (around 20%), at H2/CO = 2, P = 10 bar and T = 300 ◦C. The influence of different alumina supports on catalytic activity was investigated by Barrault et al. . The catalysts were synthesized by precipitation of iron nitrate with ammonia in the presence of alumina. The FT reaction was performed at 15 bar and H2/CO of 1. The highest selectivity to light olefins (43%) was observed for a γ-alumina supported catalyst (400 m2/g). A Na and S-promoted catalyst with a high selectivity to light olefins was designed by Torres Galvis et al. . The catalysts were tested at 340 °C, 20 bar, and H2/CO of 1. A high selectivity to light olefins (53%) was achieved by introducing Na and S as chemical promoters.. IV-2-4 FTO on other metal catalysts. Metals other than iron can also present activity in FTO process. Cobalt based catalysts with various composition were tested in the synthesis of light olefins from biosyngas. Mirzaei et al  reported that a Co−Ce catalyst modified with SiO2 showed a C2−C4 olefins selectivity (50%) at 450 °C, 1 bar, H2 / CO = 2 and at a CO conversion of 90%. Mirzaei et al  also reported that Mn-Co bimetallic catalysts presented a high selectivity to ethylene and propylene. Costa et al.  reported that a Th-Co catalyst prepared by sol-gel method produces the C1−C5 hydrocarbons with selectivity of 88%. at 240 °C and 1 bar with a H2/CO ratio of 2. The olefin content was higher than 80%.. V Effect of Sulphur on FT synthesis. Good stability is primordial for FT catalysts which are supposed to operate for a few years. Unfortunately, traditional iron and cobalt catalysts could be deactivated during FT reaction. During FT reaction, the metallic active phases react with reactants or products, and then some change may happen on catalyst surface, so as to deactivate the active phases. These. 34 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(45) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives changes could be: sintering , re-oxidation , attrition , reaction with support , carbon deposition  and poison (by N-contaminants  or by sulphur ). All these phenomena result in the loss of active sites. The stability issue is particularly important for the catalysts operating with biomass derived syngas. The syngas obtained from gasification of biomass often contain a number of toxic impurities as ammonia and/or hydrogen disulphide, which could lead to fast catalyst deactivation (in less than 50 hours) even when they are present in very small quantities. This part of the literature review discusses influence of sulphur in syngas on the catalytic performance and stability of FT synthesis catalysts.. V-1 Effect of sulphur on iron based catalysts. The effect of sulphur on iron based catalysts has principally been evaluated using the indirect method such as addition S precursors in Fe bases catalysts. Bromfield and Coville  used Na2S as precursor, to load sulphur on bulk iron catalysts and realized catalytic tests at T = 523K, P = 8 bar and H2 / CO = 2. They found that the catalytic activity was enhanced by small amounts of sulphur then decreased when the S concentration attained to 20 000 ppmv. Higher sulphur loading on iron catalysts also led to a higher selectivity to C1 to C7 hydrocarbons. The relative stability of the catalysts was explained by sulphur oxidation by unreduced iron species. The sulphided catalysts on the other hand, are reduced to metallic iron rapidly by exposure to hydrogen and also exhibit a high surface concentration of sulphide. At low coverage each sulphide atom has previously been shown to poison 8–10 atoms of iron  and this may account for the poor F–T activity of the sulphide loaded catalysts. Sulphur poisoning also often leads to higher selectivity to methane and light hydrocarbons. Duvenhage and Coville tested the stability of precipitated iron catalysts  with industrial syngas (containing some ppbv of H2S), in a fixed bed reactor. They found that only on top of the reactor which is in direct contract with the syngas feed, H2S could be detected in the spent catalyst bed. In the lower parts of reactor, H2S was not detected. It was suggested that the upper portion of the reactor is acting as a ‘‘guard bed’’ to remove sulphur form the. 35 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(46) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives feed. Kritzinger  et al recently reported that the catalytic activity of commercial iron catalysts (supplied by Sasol company) was not lost with syngas containing 32 ppmv of H2S. Moreover, the ethylene selectivity even increased with addition of sulphur to syngas. A comparison of cobalt and iron catalysts conducted in that work was also indicative of better sulphur-resistance of iron catalyst compared to cobalt based counterparts. The presence of sulphur in the syngas often increases the selectivity to light hydrocarbon such as methane and C2-C4 olefins. The effect of the carbide formation upon the sulphur resistance of the Fe catalyst has been investigated by Koizumi et al . The H2 or CO-pretreated catalyst was treated with 1000 ppm H2S/He at 373K in situ. The H2S treated catalysts were then subjected to the FT synthesis reaction in the absence of H2S. Figure 1-17 shows CO conversions over variously treated catalysts as a function of the time on-stream. The catalyst treated with CO then H2S shows a CO conversion comparable with that over the CO-pretreated one. On the other hand, the catalyst treated with H2 then H2S shows no activity at all. Thus the CO pretreated catalyst shows a superior sulphur resistance than the H2-pretreated one. The reason of higher stability of carbided catalysts could be due to higher stability of iron carbide to sulpidisation compared to metallic iron species.. Figure 1-17: Catalytic properties of the Fe catalysts pretreated with various gases: (□) CO-pretreated sample, (■) CO then H2S-treated sample, (◇) H2-pretreated sample, (◆) H2 then H2S treated sample. Reaction conditions: 503 K, 1.6MPa.. 36 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(47) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives Promotion of Fe based catalysts modified their resistance to sulphur. Koizumi et al  studied the S-resistance on Fe/MnO catalysts which showed enhanced olefin selectivity . After the syngas containing H2S was fed into reactor for FT synthesis, the rate of CO conversions over the Fe/MnO (ratio = 1/6) catalysts decreased gradually and were 80% of the initial value at the time on-stream of 10 h irrespective of the composition of the pretreatment gas (CO or syngas). It appears that for the Mn -promoted iron catalysts that CO pretreatment increases the FT reaction rate, while the CO pretreatment has little influence on the catalyst stability.. V-2 Effects of sulphur on cobalt based catalysts V-2-1 Effect on the catalytic activity. Co catalysts can deactivate rapidly in the presence of small amounts of sulphur in syngas. Once the concentration of H2S reaches 300 ppbv, the CO conversion on 15%Co_alumina catalyst started to decrease after a-few-hour on stream . The decrease in the reaction rate of carbon monoxide was about 70% after 179 h time on stream. Sulphur had a significant impact on the performance of the FT catalyst at very low level of concentration. Pansare and Allison  tested 15%Co/Al2O3 catalyst using sulphur containing syngas.. The. concentration of H2S varied from 0 to 1100 ppbv. Figure 1-18 shows that the CO conversion drops rapidly to zero, when the concentration of H2S was about 600 ppbv, However, if concentration of H2S was less than 50 ppbv, the catalysts would not be deactivated.. 37 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(48) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives. Figure 1-18: Effect of H2S with different concentration in fed syngas to Co catalysts . An attempt was to model the catalyst deactivation using the following equation: a. a exp k t. where kd was the deactivation contact, a was the reaction rate of FT reaction while a0 was the reaction rate without mixture of H2S and t was the reaction time. A half-time-method was introduced to calculate kd: k. .. /. where t1/2 was the time when the CO conversion decreased to a half of CO conversion without sulphur. The values of deactivation constant as a function of inlet sulphur concentration are shown in Figure 1-19. The deactivation constant increases almost linearly with increase in sulphur concentration.. Figure 1-19: Deactivation factor as a function of H2S concentration . 38 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(49) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives Bartholomew and Bowman  studied the effect of sulphur by introducing 0.5–8 ppmv H2S in the reactor feed through Teflon lines. For the silica-supported cobalt catalyst a decline in catalyst activity was observed for the entire range of sulphur content in the feed. The activity decline appeared to be more intense for concentrations between 0.5 and 2 ppmv, and less sharp less for 5–6ppm of H2S. A possible explanation of this trend could be that at higher sulphur concentrations, a surface sulphide of a different structure or multilayers of sulphide were created. Chaffee et al. also studied in situ sulphur poisoning using H2S as the sulphur carrier in a fixed-bed reactor . Commercial catalysts were used and the main focus of the study was to evaluate the effect of the H2/CO ratio on the catalyst deactivation behaviour. For cobalt catalysts, H2 rich feeds appeared to be more sensitive to sulphur poisoning than syngas with lower H2/CO ratio.. V-2-2 Effect of sulphur on product selectivity. The presence of sulphur in syngas can also significantly affect the product distribution on cobalt based catalysts. Sulphur adding into syngas could present the effect of poisoning even at a lower concentration  on Co based catalysts. Addition of more than 300 ppbv of sulphur resulted in considerable changes in the performance of the catalyst. The CH4 selectivity started increasing significantly after 50 h TOS and its value was more than twice compared to the run without sulphur at 100 h TOS. The production of C5+ hydrocarbons and wax decreased significantly which was evident from the considerable drop in the C5+ productivity and also from unchanged liquid level inside the reactor. The gaseous products formed during the reaction were composed mainly of CH4 as is evident from selectivity values. Similar results were obtained with the addition of 600 and 1100 ppbv of sulphur. Methane selectivity also increased with increase in the sulphur concentration. The deactivation constants increased further while the half-life values decreased to a mere 30 h in the presence of 1100 ppbv of sulphur. Li et al  reported the sulphur effect on the selectivity of TiO2 supported Co catalyst at T = 523 K; P = 8 bar; H2/CO molar ratio = 2; GHSV = 350 ml/h/gcat. Table 1-7 shows the. 39 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(50) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives results of catalytic tests. The selectivity of methane and C2-C4 hydrocarbon significantly increases, while C5+ hydrocarbon selectivity decreases. The C12+ products almost entirely disappeared on the catalyst containing 50 ppm of sulphur.. Table 1-7: Catalytic performance on 15%Co/TiO2 catalysts with different S amounts  C2-C4% C5-C11% C12-C18% C18+% S content CO conversion CH4% 0 ppm 48.6% 21.5% 13.1% 47.0% 11.0% 7.4% 200 ppm 46.3% 21.0% 13.0% 48.0% 9,5% 8.4% 500 ppm 12% 47.0% 42.0% 10.5% 0.5% 0.0%. Visconti et al  also reported similar results. The addition of sulphur to the syngas feed favoured the selectivity of light products (C1-C4 hydrocarbon), while the C5+ hydrocarbon selectivity decreased (Table 1-8). The reaction conditions were T = 493K; P = 20 bar; H2/CO molar ratio = 2.. Table 1-8: Catalytic performance on 15%Co/SiO2 catalysts with different S amounts  S content CO conversion CH4% C2-C5% C5-C25% C25+% Olefin% 0 ppm 24.8% 8.9% 19.5% 51.4% 20.2% 21.3% 10 ppm 20.1% 10.9% 19.1% 50.0% 20.0% 22.6% 100 ppm 16,2% 10.4% 21.3% 51.6% 16.7% 24.1% 250 ppm 9.7% 18.7% 38.2% 39.5% 3.6% 37.8% 2000 ppm 3.7% 29.2% 45.9% 24.9% 0% 17.5%. Note however that the effect of sulphur on the reaction selectivity could be insignificant until the sulphur concentration reaches 250 ppm. An interesting phenomenon was that on the catalyst of 250 ppm sulphur, the olefin (light olefin as well as higher olefin) selectivity was higher than on cobalt catalysts which were unpoisoned with sulphur or sulphur was added in the amount less than 250 ppmv.. Differently to those results, the study of Bartholomew and Bowman  showed that sulphur addition can also increase the selectivity to heaver hydrocarbons of SiO2 supported cobalt catalyst. A possible reason for the increased selectivity to higher molecular weight products could be the selective adsorption of the H2S on sites which normally adsorb. 40 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(51) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives hydrogen, resulting in a hydrogen deficient surface. Decreased water production, which is a result of the lower conversion, normally affects the product distribution in the opposite direction. The deactivation is more observable on silica supported cobalt catalyst than alumina supported catalyst, with sulphur concentration of about 200-250 ppmv . Curtis et al  analysed Co based catalysts supported by TiO2 and SiO2, and reported that the Co/SiO2 catalysts were more sensible for H2S poison. It is worth noticing that industrial FT cobalt catalysts typically contain chemical or structural promoters such as Ru, Re or Pt . H2S effect on Re  and Pt  promoted Co/Al2O3 catalysts have been investigated and a similar effect (lower catalytic activity and C5+ hydrocarbon selectivity) was presented as non-promoted Co catalysts.. V-3 Characterization of the catalysts exposed to sulphur. A number of reports have addressed the catalysts exposed to sulphur. After catalytic test with syngas with presence of H2S, the spent catalyst samples were analysed with XRD and ICP to extract more information about the poisoning effects . XRD analysis of all spent catalyst samples did not indicate bulk formation of cobalt sulphides or aluminium sulphide. This suggested that the adsorption of sulphur was only a surface phenomenon and the bulk of the catalyst was not affected. It is highly unlikely that elemental sulphur was formed leading to catalyst deactivation as majority of the research suggests formation of surface sulphides as the principal cause of catalyst deactivation [14,109]. Sulphur uptake by the catalyst was further confirmed by ICP as shown in Figure 1-20. Since the run lengths for all experiments were different, the sulphur uptake by the catalyst per unit time is plotted in Figure 1-20 as a function of inlet sulphur concentration. In Figure 1-20 it is observed that the sulphur uptake per unit time by the catalyst increased significantly with increase in the sulphur concentration in the inlet stream. The catalyst adsorbed about 3.2ppmw sulphur per hour when the inlet feed had 300 ppbV of sulphur. The sulphur uptake then increased linearly with increasing inlet sulphur and the highest value of 9.63 ppmw per hour was obtained when. 41 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.
(52) Thèse de Chang Liu, Lille 1, 2015. Chapter 1 Introduction and objectives the inlet stream had 1100 ppbV of sulphur. The data confirmed significant sulphur uptake by the catalyst during the reaction.. From a morphological point of view the added sulphur did not lead to appreciable variations in the catalyst characteristics . On the contrary, sulphur can modify the catalyst reducibility: in particular, sulphided catalysts show, during the TPR analysis, a modest decrease of the peak of reduction, relative to metallic cobalt formation. Hydrogenation tests of propylene to propane also pointed out a decrease in the catalyst hydrogenating capability upon increasing the sulphur loading. In-situ XRD analysis showed that the intensity of metallic cobalt peak decreased with sulphur loading and on the 15Co/SiO2 with 2000 ppmv S sample, there was no visible metallic Co peak. Li et al  also reported that on 15Co/TiO2 with 500 ppmv S catalyst, the reducibility of cobalt was only one quarter of the catalyst without sulphur; the dispersion of cobalt was decreased as well. However, on 200 ppmv S loading sample, both reducibility and dispersion of cobalt did not show significant difference to unpoisoned catalyst.. Figure 1-20: S uptake by catalysts, tested with ICP . 42 © 2015 Tous droits réservés.. doc.univ-lille1.fr.